付 録
もうひとつの高温型燃料電池―SOFC―

固体酸化物形燃料電池（SOFC）はMCFCより高温の700〜1,000℃で動作する燃料電池で、国のプロジェクトでも開発が進められている。電池構造、材料、運転温度などについて様々なバリエーションが提案されており、MCFCより高効率となる可能性がある。当研究所では、1,000℃動作、オールセラミックス製で、低コスト化が期待できる、独自の電極支持型SOFCを開発中である。これはこれまで蓄積してきた材料技術に基づくものであり、先頃のセラミックスインターコネクタの開発によって大きく進展し、小型のスタック試験にまで至っている。今後、大型化を進めていく予定である。

付録

もうひとつの高温型燃料電池− SOFC ● 目

横須賀研究所次

エネルギー材料部

主任研究員

山本

融

エネルギー機械部

主任研究員

森則之

エネルギー材料部

主任研究員

伊藤響

付−１

SOFC の特徴と位置づけ ………………………………………………………………………………………………… 99

付−２

基盤技術への取り組み ……………………………………………………………………………………………………104

山本融（1993 年入所）
これまで、SOFC に関する研究に携わり、電池を構成する材料の開発と材料の劣化メカニズムの解明に取り組んできた。今後は、SOFC 発電技術の実用化に向け、電池の運転評価技術ならびに性能評価手法の開発に取り組んで行きたい。
（付-1-1、付-1-2 執筆）伊藤響（1990 年入所）
これまで SOFC 関連研究では、製造コスト試算、燃料極材料の長期安定性向上を中心とする構成材料の研究、ならびに材料面からのスタック化技術開発に取り組んできた。今後は、当研究所が提案する燃料極支持形 SOFCの実現を目指し、引き続きスタック化技術の開発に取り組んで行きたい。
（付-2 執筆）

98

森 則之（1987 年入所）
高温ガスタービン用セラミック燃焼器、セラミック静翼、SOFC セル・スタックなどの開発、SOFC 発電システムの性能解析に関する研究を行ってきた。現在、ガスタービンのモニタリング技術に関する研究を行っており、その成果の実用化を目指す。
（付-1-3 執筆）

付録−１

SOFC の特徴と位置づけことから、高温動作が可能な多様な電池形状をとるこ付-1-1とができる。

SOFC の特徴

2 高温動作が可能なことから、高出力密度と高い発電○効率が期待できる。

SOFC は、セラミックスの電解質を使用し、燃料電池の中では最も高い温度領域（700 〜 1000 ℃）で作動する

3 電池反応が容易に進行することから、貴金属を使っ○ことから、高効率な発電システムの構築が期待されていた触媒電極が不要になるとともに、内部改質が可能なる。SOFC は、セルスタック構造の違いから、平板構造ことから、水素以外にも、天然ガス、石炭ガスなどもと円筒構造に大別されるが、基本的にはアノード（以降、直接燃料にできる。

燃料極）、カソード（以降、空気極）、および電解質から4 電解質をはじめとする材料が固体であるため、腐食○なるセラミックス製の単電池（単セル）が、インタコネや電解質の散逸が無く、長期間安定した運転が可能とクタ（MCFC のセパレータに対応する。SOFC では、こなる。のように呼ばれることが多い）を介した連結構造を有す

5 高温排熱を改質反応やガスタービンの駆動にも有効○る。
（付図 1-1）に使えるため、高い発電効率のコージェネレーション

SOFC の作動温度は、一般に電解質の種類と形状によシステムやコンバインドシステムの構築が可能となる。って決まる。現在、技術的な成熟度が高く一般的に用い

1 、○
4 の特
これらのうち、固体であることに起因する○られているイットリア安定化ジルコニア（YSZ）の場合、徴は MCFC には無いものであり、MCFC では構成材料作動温度は 1000 ℃である。その特徴を以下にまとめる。

やスタック構造などのコンセプトが確立されているのに1 セラミックスを用いた全固体での電池構成が可能な○

対し、SOFC では、その構成材料、電池構造などについ

燃料ガス
燃料

空気
単位セル
接続部材

空気極
電解質

燃料極

終端部材

空気電解質（ジルコニア）

シール・マニホールド部材

インターコネクタ
燃料極支持基板

空気極基体管
1○縦縞円筒型SOFC（東陶機器）
多孔質の円筒管上に単電池が一個形成されている

発電部

3
○
電極支持型SOFC（当研究所）
多孔質電極基板上に単電池とインターコネクタが形成されている

空気発電膜
燃料
空気極
電解質
燃料極
基体管

インターコネクタ

インターコネクタ
O2H2

燃料シール剤空気2○
横縞円筒型SOFC（三菱重工／電源開発）
多孔質の円筒管上に単電池が複数個形成されている

4
一体焼結型SOFC（三菱重工／中部電力）○
立体形状の単電池とインターコネクタにより形成されている（a） 円筒型（b） 平板型

付図1-1

SOFCの種類と特徴（産業技術総合研究所のホームページなどより）

電中研レビュー No.51 ● 99

て様々な方式が試みられている。SOFC はこれまでの国

kW 〜数 10kW クラスの小型定置用 SOFC の研究開発を内外の研究開発により、電池本体の技術完成度は着実に中心とした流れがある。カナダの Global Thermoelectric

高まっており、高発電効率システムとしての早期の実用社や、ドイツの Sulzer Hexis 社などは、急速に家庭用や化が期待されている。

小型定置用の平板型 SOFC の研究開発を進めている。これらの電池は、電解質の基板上に空気極と燃料極を形成した自立膜（電解質支持）平板型電池と、ガス流路を加付-1-2 外部機関の動向工した金属製のインターコネクタから構成されている。
SOFC の開発では、米国の Westinghouse Electric 社

米国では、SECA（Solid State Energy Conversion（現 Siemens Westinghouse Power 社, SWP 社）が 20 年

Alliance）プログラムと称して、様々な用途に適用可能以上にわたり、定置用としての開発を中心に世界をリーな小型スタックを開発し、大量生産による低コスト化をドしてきた。SWP 社は、円筒軸方向にインタコネクタ図ることを目的に、国家的規模で研究開発を進めている。

を配置した縦縞型と称される円筒型 SOFC の開発を進め

SWP 社は、商用化を目的に小型定置用では Fuel Cellている。SWP 社は、1997 年に日本で東京ガスと大阪ガTechnology 社と、運輸分野では Ford 社とともに SOFCスと共同で実施した 25kW 級常圧型モジュールの発電試の高出力・低コスト化を目指している。

験の後、1997 〜 2000 年には、オランダにおいて、我が国においては、1981 年度からムーンライト計画

100kW 級常圧型のコージェネレーションシステムの実にとりあげられて、研究開発が進められている。1989

証試験を実施している。その後、このシステムは、ドイ

年度からは、NEDO の研究開発計画として数 100W 級のツに移設され、２万時間以上の累積運転時間を達成した。

電池本体の研究開発が行われ（ I 期）、その後 1992 年度

また、2000 年には、米国内において、世界で初めてとから 2000 年度まで、燃料電池本体のコスト低減と信頼なる 200kW 級加圧型 SOFC とマイクロガスタービンの性確立に重点を置いた開発が行われてきた（第 II 期）。

ハイブリットシステムの実証運転に成功している。現在

この中で、東陶機器（株）、新日本製鐵（株）、九州電力（株）

は、加圧型 SOFC マイクロガスタービンハイブリットシ

は、共同で、SWP 社と同様の円筒型 SOFC の開発を実ステムの商用化に向けた開発研究を進めている。

施してきた。また、三菱重工業（株）と中部電力（株）は、当初、SOFC の開発は、定置用の電力会社向けを想定共同で開発を進めている平板型（MOLB Mono Block

して始まったが、現在では様々な用途への適用拡大も指Layer Built 型）SOFC スタックによる熱サイクル試験向されている（付表 1-1）。ここ数年、世界的には、数や負荷追従性の検討を進めた。当研究所も低コスト化の機 関 名
中部電力＋三菱重工業

各開発機関のSOFC開発状況

目標時期
2005

2004年まで50kW級システムの評価

開発状

関西電力＋三菱マテリアル

2007

2006年まで数kW低温作動型システムの開発

電源開発＋三菱重工業

2006

円筒横縞型100kW天然ガス利用システムJFEエンジニアリング

況Fuel Cell Technology社製Flat-plateセルまたはSWP社製縦縞円筒形利用、
2004〜2005
数kW〜MW級までをラインアップ、（試験用販売）５kW級で300kg、170×70×60cm程度

東陶機器

2004

NEDOプロでの10kW級システム、NEDO以外でマイクロチューブ型を開発

京セラ

2003

電極支持型による家庭用システム

東邦ガス

2005

スカンジア安定化ジルコニア電解質の単セルを用いた商品化を大手電機と共同開発

2001以降電極支持型単セル＋金属セパレータ使用950℃作動、電気１kW＋温水３kW
家庭用システム

Siemens Westinghouse
Power社（独、米）2004

縦縞円筒型構造、250kW〜１MW級SOFC＋MGT加圧ハイブリッドシステム
実用化、2010年までに低コスト化

Delphi社（米）（＋BMW）

2006〜2010

Global Thermoelectric社

2007

低温作動電極支持型、Delphi社にスタック供給

Acumentrics社（＋住友商事）

2004

円筒マイクロチューブ形、家庭・飲食店、通信事業用１〜250kW級システム

Rolls & Royce

2007電極支持型で１MWSOFC＋MGT

Sulzer Hexis社

100

付表1-1

商用・軍用車載用補助電源、固定用電源
５kW級で70kg/44L

観点から、安価な粗製ランタンを用いた電池構成の可能

925℃

925℃性の検討を実施した。
インバータ

SOFC

この成果を基に 2001 年度から４年間の計画で、東陶

1080℃

1080℃

839℃

735℃

電池運転圧力：大気圧
蒸気/炭素
モル比

機器が円筒型を、三菱重工業（株）と中部電力（株）が平板型スタックを用いて、実用システムに適用できる高信頼600℃性、拡張性および経済性を有する熱自立モジュール（10数 kW 級）の開発が進められている（第 III 期）。また本

986℃

計画では、SOFC の使用範囲の拡張を目指した適用性拡

179℃

電池入口温度：925℃

燃焼器
1057℃

600℃
空気ブロワー（dP=0.03MPa）

電流密度：0.3A/cm2

燃料利用率：75％

空気利用率：34.7％セル電圧：0.7V

空気15℃

578℃

飽和蒸気（0.9MPa）
温水85℃（0.9MPa）

大に関する要素研究も、三菱重工業（株）ならびに東京ガス（株）によって行われている。さらに NEDO は 2004 年

275℃

度から、新たに市場導入を念頭においた各種 SOFC シス

269℃

燃料15℃
水15℃

テム開発と、フィールド試験を含めた SOFC 性能評価技

100℃術の開発を実施する予定である。

排気SOFC の実用化に向けた課題としては、材料開発も含（効率は高位発熱量HHV 基準）めての電池性能の向上、分散電源用途に適用可能なセルシステム総合効率（電力＋熱回収）スタックの大出力化、それらを低コスト・高信頼性をもっ電力て実現可能な基本システム構成の検討などが挙げられる。

SOFC 発電システム

付図1-2

68.7％
41.5％

SOFC出力分（AC）

43.7％

ブロワー動力−2.2％

熱回収付-1-3

：2.5

27.2％

熱併給を行う内部改質型常圧作動SOFC発電システムの例（天然ガス燃料）

SOFC 発電システムは、MCFC と同様に多様な燃料を利用でき、また電池からの高温排ガスを用いての複合発効率は 40%程度となった。また回収できる熱量は約 30%電や熱併給が行えるので、様々なシステム構成が提案さであり、総合効率は約 70%との結果が得られた。

れている。ここでは、天然ガスを利用して、高温排ガス

付図 1-2 のシステムでは、SOFC の運転条件である電で複合発電を行う場合と、熱併給を行う場合の各システ

池入口温度、燃料利用率、電流密度を変化させることで、ム、ならびに石炭ガスを利用する場合のシステムを例示

電気出力および熱回収にかかわる効率が変化する。そのしながら、SOFC 発電システムの特徴を紹介する。

検討結果を、付図 1-3 に示す（2）。熱併給を行う SOFC システムの発電効率は最大 50 ％程度まで見込めることが（1） 常圧熱併給システムわかる。このように SOFC では、既存の発電装置よりも、高い発電効率を維持しつつ、さまざまな熱回収率でシスまず、当面の導入形態と考えられる常圧システムとして、熱を併給するシステムを、付図 1-2 に例示する（1）。

テムを構築できる可能性がある。

付図 1-2 は、天然ガスを電池内部で改質する常圧作動のSOFC を用いて、0.9MPa の飽和蒸気を発生するシステ（2） 内部改質型加圧発電システム

ムである。熱回収量は回収を行う媒体温度により変化し、次に、より高効率発電を目指した将来型のシステムと媒体を蒸気とするよりも温水とした方が熱回収量を多くして、天然ガスを燃料とし、SOFC と膨張タービンで発できる。しかしながら、高温の媒体ほど熱としての利用電を行うシステムの構成例、ならびにシステム性能の解価値は高くなるので、ここでは二重効用吸収式冷凍機が析結果を付図 1-4 に示す（1）。このシステムでは、電池内駆動できる条件、すなわち冷房需要にも対応できる熱回部で天然ガスを改質し、加圧で運転できる SOFC を想定収条件で性能解析を行っている。

している。性能解析では構成、運転条件などの最適化がこのシステムでは、電池の電気出力が加圧時よりも低下し、空気供給にブロワ−動力が必要であるため、発電図られていないが、約 60 ％のシステム効率を期待できるとの結果が得られている。

電中研レビュー No.51 ● 101

：付図1-2のシステム性能

40
ガスエンジン

熱回収率（％）

SOFC
30

燃料利用率：75％〜90％

電池入口ガス温度：900℃〜950℃：0.15〜0.45A/cm2

電流密度

2010
ディゼルエンジン
030

35

4045

50

5560

発電効率（％）

付図1-3（3）
熱併給を行うSOFC発電システムの性能（2）とで電池冷却の効果が期待できること、が理由である。

925℃
925℃
（0.98MPa） （0.98MPa）

SOFC

インバータ

1081℃

1081℃

771℃

612℃

（3） 外部改質型加圧発電システム
電池運転圧力：0.98MPa

500℃

蒸気/炭素モル比

燃焼器
1065℃

500℃1000℃
324℃（1.02MPa）

883℃
200℃ （0.96MPa）：2.5

電池入口温度：925℃
電流密度：0.3A/cm2

燃料利用率：75％

空気利用率：51％

セル電圧：0.759V

外部改質を行った場合のシステムを付図 1-5 に示す （3）。
付図 1-5 には、燃料供給、SOFC の出入口ガス温度などの条件を付図 1-4 と同一とし、解析を行った結果も示す。
外部改質を行うシステムでは、内部改質の場合よりも電発電機

膨脹タービン
486℃

圧縮機

池冷却に大量の空気が必要となるため、空気供給にかか空気15℃（0.10MPa）

わる圧縮機での消費動力が増え、かつ膨張タ−ビン入口

燃料15℃（1.03MPa）

474℃

でのガス温度が著しく低下する。このため圧縮機動力を差し引いた膨張タ−ビンからの電気出力は著しく低下し、256℃
排気ひいてはシステム全体の効率を引き下げることになる。

水15℃（1.03MPa）

もし、付図 1-5 でカソ−ドガスのリサイクルを行えば、（効率は高位発熱量HHV 基準）

付図1-4

システムにおよぼす内部改質の効果を例示するため、システム効率（SOFC＋膨脹タービン）

60.9％

SOFC出力（AC）

48.3％

膨脹タービン出力（圧縮機動力は差し引く）

12.6％

内部改質型加圧作動SOFC発電システムの例（天然ガス燃料）

また、図から分かるように、MCFC 発電システムと外部から供給する空気流量を大幅に減らすことができ、内部改質の場合とほぼ同じシステム効率が得られる。しかし、システム構成機器は増えることとなる。以上から、SOFC では、膨張タ−ビンと組合せ、かつ電池内部で燃料改質を行うことにより、高効率のシステムを比較的単純な構成で構築できることがわかる。

（4） 石炭ガス化複合発電システム

異なり、SOFC では電池からの排気ガスをリサイクルす

最後に、石炭ガスを燃料とする SOFC 発電システムのる必要がない。それは、電解質中の電荷移動体となる酸性能解析結果を紹介する。石炭ガスを燃料とする場合に素を大気から供給でき電池排ガスを再利用する必要がな

は天然ガスと異なり、燃料改質が不要となるので、内部いこと、SOFC の作動温度（900 〜 1,000 ℃）は、燃料改改質による電池冷却ができない。したがって、外部から質に適した温度であり電池内部で直接燃料を改質するこの流入空気量を減らしてシステム効率を高めるために、

102

付表1-2925℃（0.98MPa）925℃（0.98MPa）

石炭供給方法

微粉炭
空気搬送

微粉炭
窒素搬送

ガス化剤

空気

酸素

ガス精製方式

乾式

湿式

発電端効率（HHV基準）
（％）

58.6

60.3

送電端効率（HHV基準）
（％）

53.4

53.2

インバータ

SOFC
1077℃

1077℃

978℃

687℃

電池運転圧力：0.98MPa
800℃

蒸気/炭素
モル比

燃焼器

改質器
684℃
530℃
（0.94MPa）
200℃
膨脹
タービン
232℃

：2.5

電池入口温度：925℃

500℃

324℃（1.02MPa）

電流密度：0.3A/cm2

燃料利用率：75％

空気利用率：15％

セル電圧：0.765V

出力︵％︶

発電機

圧縮機
空気15℃
（0.10MPa）

227℃

石炭ガスを燃料とするSOFC発電システムの性能

SOFC

28.1

27.8

ガスタービン

13.9

17.2

蒸気タービン

16.6

15.3

所内動力

−5.2

−7.1

SOFC、ガスタービン、蒸気タービンから得られる。表146℃
排気 水 燃料
15℃ 15℃（1.16MPa）（1.16MPa）

では微粉炭を酸素でガス化し、湿式でガス生成した場合の性能もあげているが、いずれのシステムでも 50%を越（効率は高位発熱量HHV 基準）える送電端効率が期待できる。

システム効率（SOFC＋膨脹タービン）

53.4％

SOFC出力（AC）

48.7％

膨脹タービン出力（圧縮機動力は差し引く）

4.7％

以上、SOFC 発電システムの可能性について紹介した。
SOFC 発電システムを実現するためには、電池以外に燃

付図1-5

料、空気を電池入口温度まで予熱する高温熱交換器が不外部改質型加圧作動SOFC発電システムの例（天然ガス燃料）可欠となる。数百 kW 級の SOFC 発電システムを実証した SWP 社では、セルが円筒形状であることを活かし、カソードガスのリサイクルによる電池冷却が必要となる。

高温熱交換器を電池と一体構造とすることで、この問題石炭ガス利用のシステム構成例を付図 1-6 に、性能解析に対処している。一方、セルが平板形状の SOFC では、（4）の結果を付表 1-2 に示す。図は微粉炭を空気でガス化し、生成したガスを、高温ガス精製（乾式）システムで別途高温熱交換器を設備する必要があるため、SOFC 本体とともに高温熱交換器の開発が必須と考えられる。

脱じん、脱硫するシステムである。また、発電出力は、0.1MPa729℃

大気圧110℃
HRSG

排気1.0MPa
1225℃

大気圧15℃
空気ガスタービン

1.0MPa1077℃

蒸気タービン
蒸気

微粉炭

ガス化炉

1.0MPa480℃

燃焼器

1.0MPa1077℃

1.1MPa500℃
乾式脱硫装置
石炭ガス

電池運転圧力：1.0MPa
電池動作温度：1000℃
燃 料 利 用 率：75％
空 気 利 用 率：50％
セ ル 電 圧：0.725V

SOFC

脱じん装置

1.5MPa
132℃
空気昇圧機

付図1-6

冷却器

1.0MPa925℃

1.0MPa925℃

石炭ガスを燃料とするSOFC発電システムの例

電中研レビュー No.51 ● 103付録−２

基盤技術への取り組みや出力密度の向上が低コスト化に必要であるとの指針を

本節では、当研究所が開発を進めている燃料極支持型得ている（1）。

SOFC に関連するこれまでの研究成果ならびに試作スタッ

以上より、当研究所では、SOFC 用セル材料の研究にクの発電試験結果について紹介する。

重点を置きながら、セラミックス湿式法等の低コスト製造法の適用が容易で、比較的高い出力密度が得られると付-２-１ SOFC 研究開発の目標考えられた電解質支持型平板 SOFC のスタック化技術の開発に着手した。

当研究所では、1988 年に SOFC 発電に関する調査を実施し、高効率発電システムへの SOFC の適用とその実1 高温（1,000 ℃）作動、○2 全セラミックス製、現には、○

付-２-２ セルの高性能化技術

3 低コスト製造技術の確立、を満足する必要があると結○論づけ、当研究所における SOFC の開発目標とした。

SOFC 単セルの高性能化は、セル材料、セル構造、作第一の目標である高温作動は、電解質が良好な導電性製方法に関する最適化を進め、これらのベストミックスを示す温度であることと、より高効率な発電システムのによってはじめて達成できる。

構築には有効利用できる排熱が高温の方が有利であると（3）（1） 燃料極ミクロ構造の改良（2）の考えに基づいている。そして、この作動条件を満足するには、金属よりも耐熱性に優れたセラミックス系材料研究開発の初期段階における解決すべき最大の課題は、を適用していくという使用材料上の制約が加わって、第十数時間で発電が不可能な状態にまでなる性能低下現象二の目標となった。また、当研究所が SOFC の研究開発であった。特に、単セルに流れる電流を大きくすると、に着手した当時、SOFC 発電の実現性を示した米国

この性能低下は顕著に現れた。そこで、各電極について、Westinghouse Electric 社（当時）製３ kW 級スタック

カレント・インターラプション法を用いた発電時におけや旧電子技術総合研究所製 0.5 kW 級スタック等は、製る電極特性の解析と発電前後における各電極のミクロ構造コストが極めて高く、SOFC の実用化には少なくとも造変化の顕微鏡観察を実施した。その結果、空気極には製造コストを大幅に低減することが課題になっていた。

問題がなく、燃料極の劣化が原因であることが分かった。

そこで、SOFC 発電の実用化に必要と考えられた低コス

この劣化は、燃料極材料に用いるニッケル（Ni）粒子ト化を第三の開発目標に加えることとした。当研究所での熱凝集による材料全体の緻密化と電流パス切断の進行は、SOFC の製造コストに関しては、２種類の構造のが原因である。そこで、これらの現象を抑制するために、

SOFC を三つの製造方法で量産した場合の各種費用

燃料極に用いる YSZ 粒子を従来の微細な粉末粒子から（原・材料費、設備費、光熱費、労務費等）を試算して、粗・微二種類の YSZ 粉末粒子に変更し、付図 2-1 に示

低コスト製法を明らかにするとともに、原材料費の削減すような概念のミクロ構造を提案した。このミクロ構造

粗YSZ粒子；YSZ電解質との熱的挙動の整合性
収縮とNi粒子の凝集防止
気孔の形成と維持

微YSZ粒子；YSZ粗粒子間の密着性向上
収縮率の制御Ni粒子の分散と凝集防止
Ni粒子；電極反応場と電流パスの形成

付図2-1

104

当研究所が開発した燃料極のミクロ構造概念

では、粗・微 YSZ 粒子によって燃料極の骨格を形成し、インターコネクタ

特に粗 YSZ 粒子間に出来る粒間細隙に Ni 粒子と気孔を燃料極基板分散させて、連続的なつながりを維持している。また、

電解質

微 YSZ 粒子は、粗 YSZ 粒子同士の接着性や燃料極と電解質との密着性の向上を果たす粉末である。

空気極

付図2-3

試作した燃料極材料を電解質板に塗布し、焼き付けて当研究所が提案する燃料極支持型SOFC（単位セル基本構造）

電解質支持型 SOFC 単セルの燃料極とし、燃料極における電圧損失の変化を測定した。付図 2-2 には、同一条件を電解質とインターコネクタ（I.C.）で包み込むように下で測定した新材料と従来材料の電圧損失の経時変化を直接成膜し、さらに電解質膜上に空気極を成膜している。

併せて記した。新材料は従来材料と同等の性能を有してこの構造により、各部材での抵抗損失や燃料極/I.C.間おり、また長期安定性については大幅な改善がみられての接触抵抗を最小限とし、電解質の密着効果によって電いる。ただし、流れる電流を大きくする（電流密度でお極反応場を増大させて出力の向上を目指した。また、当おむね 1.2A/cm2 以上）と、劣化が進行することもわか（8）所開発の燃料極材料（3）で作製した基板は、良好な熱伝った。

導性が期待でき、強度と安定性にも優れるため、単セルでの温度分布を小さく抑えられ、セル破損も起こりにく電圧損失（0.2 A/cm2時）（V）

0.80.6いといった特長がある。

粗YSZ粒子従来材料

微YSZ粒子0.4（3） 燃料極支持型単セルの試作と初期特性
燃料極基板への電解質の成膜では、低コストな成膜技

Ni粒子

Ni粒子の凝集が進行術として陶磁器等で用いられる釉薬（うわぐすり）技術0.2を応用したスラリーコート法を用い、緻密な膜を成膜す
新燃料極材料0101

102
試験時間（h）103ることに成功した（7）。付図 2-4 では、同一材料で作製し104た電解質支持型、および燃料極支持型単セルの発電性能を比較して示している。新たに提案した SOFC は従来の付図2-2

当研究所が開発した燃料極の電圧損失の経時変化

SOFC に対して３倍以上の出力取り出しが可能であり、長時間安定性についても、従来のセルでは性能低下が生（2） 燃料極支持型 SOFC の提案
当研究所では、直径 40 mm φの YSZ 電解質板を用いじた高い電流密度（1.2A/cm2 程度）で通電しても、安定した発電状態を維持した。

た電解質支持型構造の単セルにより、開発した電極材料の性能評価を行うとともに、単セルの大面積化を進め（4）、1.2

最終的にはスタックの基本構造となる単位セルを開発し呼んで区別する）。本単位セルでは、利用率・熱サイクル特性等を評価するとともに、材料やスタック構造に関（6）する課題の抽出を行った（5）。その結果、取り出せる出力に限界があり、高い加工精度が必要な部品点数が多い等の課題が見出された。

セル電圧（V）

び、これにインターコネクタを付けたセルを単位セルと0.80.60.40.20そこで、新たに燃料極支持型構造を提案（7）し、その開発に着手した。本構造では、付図 2-3 に示すように空気極よりも電気抵抗が低い燃料極で基板を作製し、これ燃料極支持型（インターコネクタ無し）

1.0

た（ここでは電解質と両電極から成るセルを単セルと呼付図2-4

電解質支持型
0.5

1.0
1.5
2.0
電流密度（A/cm2）2.5

電解質支持型セルと燃料極支持型セル（インターコネクタなし）の発電特性

電中研レビュー No.51 ● 105

付-２-３

燃料極支持型 SOFC のスタック化技術

インターコネクタ膜（中間層含む）

多孔質燃料極基板の（1） インターコネクタ成膜方法の確立

表面付近

当研究所が提案する燃料極支持形 SOFC において、多孔質燃料極基板表面上への緻密な I.C.の成膜は、単セル

付図2-5

スラリーコート法で成膜した緻密インターコネクタ膜構造の成立性を左右するキーテクノロジーである。しかし、高温作動型 SOFC において I.C.材料あるいはセパレータ材料として用いられるランタンクロマイトは、緻密に（付図 2-6）、開回路電圧（以下、OCV）が理論値（約焼結させることが難しく、またスラリ−コート法で成膜1.07 V）と一致したことから、電解質や I.C.膜でのガスする際の熱処理工程で燃料極材料との間で進行する化学漏れは生じていないことが確認された。また、電流密度反応により、緻密膜を得ることが不可能であった。そこが 2.0 A/cm2 のときに最高出力密度 0.93 W/cm2 が得らで、このような化学反応の進行を抑制し、かつ電気的にれた。各部材での電圧降下を解析した結果、I.C.膜/燃料低抵抗で熱膨張挙動が整合する材料を中間層として見出極間および燃料極/電解質間での電圧降下はほぼ同じ値し、付図 2-5 に示すような緻密な I.C.膜を成膜することで全体に対する割合も小さいが、空気極/電解質間での（9）電圧降下は、電圧降下全体のほぼ 2/3 を占めていた。まに成功した 。

た、電流密度 1.2 A/cm2 時での長時間安定性を確認した（2） 試作単位セルの発電性能評価（9）

結果、測定開始初期に空気極の酸素不定比量の緩和現象
および 700 時間経過以降に空気極の劣化によるセル電圧

I.C.膜を成膜した単位セルの発電特性を測定した結果
1.2

電圧（V）

1.0

インターコネクタ/燃料極間
燃料極/電解質間0.80.6

空気極/電解質間

0.4
0.20

1.0

2.0

3.0

4.0

電流密度（A/cm2）（a） 発電初期における電流密度と各種電圧（電圧ロス分）との関係
H2/H2O＝97.7/2.3

H2/H2O＝69.2/30.8

0.7

電圧（V）

0.6
0.50.4；セル電圧；インターコネクタによる電圧損失

0.1

0500

1000
経過時間（h）

1500

2000（b） 連続試験（1.23 A/cm2）におけるセル電圧、インターコネクタでの電圧損失の変化

付図2-6106

インターコネクタを成膜した燃料極支持型SOFCの発電特性

の低下が観察されたが、インターコネクタの経時劣化は確認されなかった。さらに、インターコネクタに用いら気下での分解が懸念されているが、開発したインターコ

１号スタック

△、▲、▽

3.05V

18.4W

２号スタック

○、●、□

3.33V

17.5W

燃料利用率（％）

ネクタには性能低下がみられなかった。

出力（0.7V時）（3） スタックの試作と発電試験

12.0
9.06.03.00.81.2

現在、試作しているスタックは、セパレータ板を介し単セル電圧（V）

1.0て単セルを接続する平板形や金属フェルトを挿入して単セルを接続する円筒形と異なり、付図 2-7 のように空気極材料で作製した接続部材で I.C.付き単セルを連結して（10）構成した。これは、空気流路の確保、同一部材

0.60.80.40.60.40.2の接0.2合による接触抵抗の低減、多孔性部品の挿入による柔構

00.3造化と熱応力等の緩和を目的としており、シールやマニ（11）ホールド部材には雲母系ガラスセラミックス

0.60.91.2

単セル出力密度（W/cm2）

れるランタンクロマイトは、一般に、高温で高加湿雰囲

OCV

01.5

単セル電流密度（A/cm2）を適用
付図2-8して、スタックの全セラミックス化を図った。

試作した３セルスタックの発電特性（単セル換算値、本研究では２式のスタックを試作して、それぞれの発電性能を評価した。）

これまでに、３セルスタックを試作して、発電試験を実施した（12）。使用部材を付表 2-1 に、発電特性を付図2-8 にそれぞれ示す。1000 ℃において、燃料ガスとして加湿水素を、酸化剤ガスとして空気を、それぞれ供給した場合、OCV が理論値と一致したことから、電解質・I.C.膜ならびにガスシール部分でのガス漏れはなく、構造の健全性が確保されていることが明らかになった。ま接続部材

た、性能評価試験用小型スタックではあるが、約 0.5単セル（インターコネクタ付）

W/cm2（単セル電圧 0.7V 時）以上の出力密度が得られ、1,000 ℃作動のスタックでの発電性能としては、近年公表されている他機関のものよりも高い出力密度が得られた。
以上、当所独自の SOFC 技術によって、高性能な小型スタックを再現性良く作製でき、1000 ℃作動・全セラ

空気
燃料ガス

付図2-7

ミックス製 SOFC の実現に対する目途が得られた。今後

３セルスタックの概念構造と試験前スタック（付図2-1に試験前スタックの写真を図示した）

付表2-1を進めて、実用レベルでのスタック技術を確立して行く。

３セルスタックに使用した部材

部材名
単セル

は、スタック構造の改良、ならびに単位セルの大面積化構成する材料

備考

燃料極（多孔質基板）

Ni-YSZサーメット

電解質（緻密膜）

8YSZ

市販品

空気極（多孔質膜）

ランタンマンガナイト

当所開発

インターコネクタ（緻密膜）

当所開発

ランタンクロマイト＋中間層

当所開発

接続部材（多孔質基板）

ランタンマンガナイト

当所開発

終端部材（多孔質基板）

Ni-YSZサーメット＋インターコネクタ膜

当所開発

シール・マニホールド部材

雲母系ガラス・セラミック

市販品

電中研レビュー No.51 ● 107